924 



Die Analyse ergab: 



SiOo. 

 TiOo 

 AI0O3 

 FC0O3 

 FeO . 

 MnO 

 CaO. 

 MgO 

 K2O . 

 NaoO 

 Fo... 

 HgO . 

 LioO. 



56-01 



0-935 



0-001 

 0-013 



0-082 

 0-148 

 0-526 

 0-005 

 0-059 

 0-005 

 0-108 



0-014 



0-934 



Flo 



Es ist sehr auffallend, daß der ganze Eisengehalt als 

 Ox3'd vorhanden sein soll. Um einen Fehler auszuschließen, 

 wurde die Bestimmung von FeO dreimal wiederholt, einmal 

 nach der Methode des Aufschließens im zugeschmolzenen böhm. 

 Kaliglasrohr und zweimal nach der Pebal-Doelter'schen Methode. 

 Jedesmal war kein FeO zu konstatieren. Es lag der Gedanke 

 nahe, ob hier nicht etwa das Mangan eine Wirkung ausübt, 

 indem es z. B. in einer höheren Oxydationsstufe im Mineral 

 vorhanden wäre und die Oxydation des Eisenoxyduls beim 

 Zersetzen des Silikates bewirken würde. 



Das spezifische Gewicht ist genau dasselbe wie das des 

 Aktinoliths vom Zillertal = 3-044. 



Die optische Untersuchung ergab: 



X a ß Y 



589 1-6151 1-6294 1-G367 



0-0216 



16°55' 



cA cB 2F„ 



72° 38' 38°48' 68° 34 



Aus den Brechungsindices ist 2V^:=z 70° 33'. 



